prop · H103171 · 2014-03-11 00:00:00 — (Metod med användande av bensylalkohol) Denna metod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen, tillämplig på binära fiberblandningar av 1.acetat (19) med 2.triacetat (24), elastolefin (46) och melamin (47). Acetatfibrerna löses ut från en känd torrvikt av blandningen med bensylalkohol ± . Återstoden samlas, sköljs, torkas och vägs. Dess massa anges som procentuell andel av blandningens torrvikt. Den procentuella andelen acetat erhålls som mellanskillnad. 3.UTRUSTNING OCH REAGENSER (andra än de som anges i de allmänna anvisningarna) a)Erlenmeyerkolv med glaspropp, minsta kapacitet . b)Mekanisk skakapparat. c) Termostat eller annan utrustning lämplig för att hålla kolven vid en temperatur av ± . a)Bensylalkohol. b)Etanol. Europeiska unionens officiella tidning L 272/35 Följ de allmänna anvisningarna och fortsätt sedan på följande sätt: Tillsätt bensylalkohol per gram provmaterial till provexemplaret i kolven. Sätt i proppen och sätt fast kolven i skakapparaten så att den sänks ner i vattenbadet, som ska hålla ± . Skaka flaskan vid denna temperatur. (I stället för att använda en mekanisk skakmaskin kan man skaka kolven kraftigt manuellt.) Häll vätskan genom den vägda filterdegeln. Tillsätt ytterligare en dos bensylalkohol till kolven och skaka som förut ± . Häll vätskan genom filterdegeln och upprepa hela proceduren en tredje gång. För slutligen över vätskan och fibermaterialet till filterdegeln. För att allt fibermaterial ska överföras till filterdegeln sköljs kolven med en extra omgång bensylalkohol ± . Avvattna filterdegeln grundligt. För över fibermaterialet till en kolv och skölj med etanol och skaka manuellt. Häll innehållet genom filterdegeln. Upprepa denna sköljning två eller . Överför sedan fibermaterialet till filterdegeln och avvattna grundligt. Torka, låt degeln svalna och väg den med innehåll. 5.BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Beräkna resultatet enligt de allmänna anvisningarna. Värdet för d är 1,00 utom för melamin, där d är 1,01. För en homogen textilblandning ska konfidensintervallet för de erhållna resultaten inte överstiga ± 1 vid konfidensnivå. TRIACETAT ELLER POLYLAKTID OCH VISSA ANDRA FIBERSLAG (Metod med användande av diklormetan) Denna metod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen, tillämplig på binära fiberblandningar av 1.triacetat (24) eller polylaktid (34) med 2.ull (1), djurhår (2 och 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskos (25), akryl (26), polyamid eller nylon (30), polyester (35), glasfiber (44), elastomultiester (45) elastolefin (46) och melamin (47). Triacetatfibrer som delvis hydrolyserats genom efterbehandling kan inte utlösas helt i reagensen. I dessa fall är metoden inte tillämplig. Triacetatfibrerna eller polylaktidfibrerna löses ut från en känd torrvikt av blandningen med diklormetan. Återstoden samlas, sköljs, torkas och vägs. Dess massa, vid behov korrigerad, anges som procentuell andel av blandningens torrvikt. Den procentuella andelen triacetat eller polylaktid erhålls som mellanskillnad. 3.UTRUSTNING OCH REAGENSER (andra än de som anges i de allmänna anvisningarna) Erlenmeyerkolv med glaspropp, minsta kapacitet . Följ de allmänna anvisningarna och fortsätt sedan på följande sätt: L 272/36 Europeiska unionens officiella tidning Tillsätt diklormetan per gram provexemplar till provexemplaret i kolven, som har en kapacitet på . Sätt i proppen och skaka kolven så att provexemplaret blir genomblött. Låt kolven stå i rums temperatur och skaka kolven . Häll vätskan genom den vägda filterdegeln. Tillsätt diklor metan till fibermaterialet i kolven, skaka manuellt och filtrera över innehållet i kolven genom filterdegeln. För att allt fibermaterial ska kunna överföras till filterdegeln sköljs kolven med ytterligare diklormetan. Avvattna degeln genom avsugning för att avlägsna överflödig vätska. Fyll åter filterdegeln med diklormetan och låt självrinna. Avvattna slutligen genom avsugning. Behandla sedan återstoden med kokande vatten för att avlägsna allt lösningsmedel. Avvattna genom avsugning, torka, låt degeln svalna och väg den med innehåll. 5.BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Beräkna resultatet enligt de allmänna anvisningarna. Värdet för d är 1,00 utom för polyester, elastomultiester, elastolefin och melamin, där d är 1,01. För en homogen textilblandning ska konfidensintervallet för de erhållna resultaten inte överstiga ± 1 vid konfidensnivå. VISSA CELLULOSAFIBRER OCH VISSA ANDRA FIBERSLAG (Metod med användande av m/m svavelsyra) Denna metod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen, tillämplig på binära fiberblandningar av 1.bomull (5), lin (7), äkta hampa (8), rami (14), kupro (21), modal (22), viskos (25) med 2.polyester (35), elastomultiester (45) och elastolefin (46). Cellulosafibrerna löses ut från en känd torrvikt av blandningen m/m svavelsyra. Återstoden samlas, sköljs, torkas och vägs. Dess massa anges som procentuell andel av blandningens torrvikt. Den procentuella andelen cellulosafiber erhålls som mellanskillnad. 3.UTRUSTNING OCH REAGENSER (andra än de som anges i de allmänna anvisningarna) a)Erlenmeyerkolv med glaspropp, minsta kapacitet . b)Termostat eller annan utrustning för att hålla kolven vid en temperatur av ± . a)Svavelsyra, ± m/m Tillsätt försiktigt under kylning svavelsyra (relativ densitet : 1,84) till destillerat vatten. När lösningen svalnat till rumstemperatur späds den med vatten till . b)Ammoniak, utspädd lösning. Späd ammoniak (relativ densitet : 0,880) med vatten till . Följ de allmänna anvisningarna och fortsätt sedan på följande sätt: Tillsätt svavelsyra per gram provmaterial till provexemplaret i kolven, som ska ha en minsta kapacitet på . Sätt i glasproppen och skaka kolven försiktigt så att provmaterialet blir genomblött. Europeiska unionens officiella tidning L 272/37 Låt kolven stå i ± och skaka den regelbundet ungefär . Filtrera återstoden genom den vägda filterdegeln med hjälp av avsugning. För att allt fibermaterial ska kunna överföras till filterdegeln sköljs kolven ur svavelsyra. Avvattna filtret genom avsugning och skölj återstoden en gång genom att fylla filterdegeln med en ny portion svavelsyra. Låt självrinna innan avsugning sker. Skölj återstoden med i tur och ordning flera omgångar kallt vatten, två gånger utspädd ammoniak och sedan grundligt med kallt vatten. Avvattna genom avsugning efter varje omgång. Låt varje sköljvätska självrinna innan avsugning sker. Avvattna slutligen den återstående vätskan genom avsugning. Torka, låt degeln svalna och väg den med innehåll. 5.BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Beräkna resultatet enligt de allmänna anvisningarna. Värdet för d är 1,00. För en homogen textilblandning ska konfidensintervallet för de erhållna resultaten inte överstiga ± 1 vid konfidensnivå. AKRYLFIBRER, VISSA MODAKRYLFIBRER ELLER VISSA KLORFIBRER OCH VISSA ANDRA FIBERSLAG (Metod med användande av dimetylformamid) Denna metod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen, tillämplig på binära fiberblandningar av 1.akrylfibrer (26), vissa modakrylfibrer (29) eller vissa klorfibrer (27) (1) med 2.ull (1), djurhår (2 och 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskos (25), polyamid eller nylon (30), polyester (35), elastomultiester (45), elastolefin (46) och melamin (47). Metoden är tillämplig även på akrylfibrer och vissa modakrylfibrer som färgats med metallkomplexfärgämnen, men inte på de fibrer som färgats med färgämnen som kräver efterbetning med kromsalter. Akryl-, modakryl- eller klorfibrerna löses ut från en känd torrvikt av blandningen med dimetylformamid som värmts upp till kokpunkten i vattenbad. Återstoden samlas, sköljs, torkas och vägs. Dess massa, vid behov korrigerad, anges som procentuell andel av blandningens torrvikt. Den procentuella andelen torr akryl, modakryl eller klorfiber erhålls som mellanskillnad. 3.UTRUSTNING OCH REAGENSER (andra än de som anges i de allmänna anvisningarna) a)Erlenmeyerkolv med glaspropp, minsta kapacitet . b)Vattenbad vid kokpunkten. Dimetylformamid (kokintervall ± ) som inte innehåller vatten. Denna reagens är giftig och bör hanteras i dragskåp. Följ de allmänna anvisningarna och fortsätt sedan på följande sätt: Tillsätt dimetylformamid per gram provmaterial, som förvärmts i kokande vattenbad, till provexemplaret i kolven, som ska ha en minsta kapacitet på . Sätt i proppen, skaka kolven så att provmaterialet blir genom blött och värm i kokande vattenbad . Skaka försiktigt för hand fem gånger . (1) Möjligheten att lösa ut sådana modakryl- eller klorfibrer i reagensen ska kontrolleras innan analysen påbörjas. L 272/38 Europeiska unionens officiella tidning Häll av vätskan genom den vägda filterdegeln, men låt fibermaterialet vara kvar i kolven. Tillsätt ytterligare dimetylformamid till kolven och värm kolven med försiktig skakning för hand två gånger . Filtrera över innehållet genom den tidigare använda filterdegeln genom avsugning. För över allt återstående fibermaterial till filterdegeln genom att skölja bägaren med dimetylformamid. Avvattna degeln genom avsugning. Skölj återstoden med ca varmt vatten (70–) och fyll degeln varje gång. Efter varje tillsats av vatten gör man en snabb avsugning men inte förrän vattnet självrunnit. Om sköljvätskan rinner genom degeln för långsamt kan den avsugas något. Avvattna slutligen filterdegeln, låt den svalna och väg den med innehåll. 5.BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Beräkna resultatet enligt de allmänna anvisningarna. Värdet för d är 1,00 utom för ull, bomull, kupro, modal, polyester, elastomultiester och melamin, för vilka värdet för d är 1,01. För en homogen textilblandning ska konfidensintervallet för de erhållna resultaten inte överstiga ± 1 vid konfidensnivå. VISSA KLORFIBRER OCH VISSA ANDRA FIBERSLAG (Metoder med användande av 55,5/44,v/v blandning av koldisulfid och aceton) Denna metod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen, tillämplig på binära fiberblandningar av 1.vissa klorfibrer (27), dvs. vissa polyvinylkloridfibrer, vare sig de är efterklorerade eller inte (1) med 2.ull (1), djurhår (2 och 3), silke (4), bomull (5), kupro (21), modal (22), viskos (25), akryl (26), polyamid eller nylon (30), polyester (35), glasfiber (44), elastomultiester (45) och melamin (47). Om innehållet av ull eller silke i blandningen överstiger ska metod nr 2 användas. Om innehållet av polyamid eller nylon i blandningen överstiger ska metod nr 4 användas. Klorfibrerna löses ut från en känd torrvikt av blandningen med en azeotropisk blandning av koldisulfid och aceton. Återstoden samlas, sköljs, torkas och vägs. Dess massa, vid behov korrigerad, anges som procentuell andel av blandningens torrvikt. Den procentuella andelen polyvinylkloridfibrer erhålls som mellanskillnad. 3.UTRUSTNING OCH REAGENSER (andra än de som anges i de allmänna anvisningarna) a)Erlenmeyerkolv med glaspropp, minsta kapacitet . b)Mekanisk skakapparat. a)Azeotropisk blandning av koldisulfid och aceton (55,5 volymprocent koldisulfid och 44,5 volymprocent aceton). Denna reagens är giftig och bör hanteras i dragskåp. b)Etanol (92 volymprocent) eller metanol. Följ de allmänna anvisningarna och fortsätt sedan på följande sätt: Tillsätt av den azeotropiska blandningen per gram provmaterial till provexemplaret i kolven, som ska ha en minsta kapacitet på . Tillslut kolven noggrant och låt den skaka i skakapparaten eller skaka den kraftigt manuellt i rumstemperatur. (1) Möjligheten att lösa ut polyvinylkloridfibrerna i reagensen ska kontrolleras innan analysen påbörjas. Europeiska unionens officiella tidning L 272/39 Häll av det översta klara vätskeskiktet genom den vägda filterdegeln. Upprepa proceduren med ytterligare reagens. Fortsätt denna behandling till dess att en droppe av extrak tionsvätskan vid avdunstning på urglaset inte lämnar någon avlagring. För över återstoden från kolven till filterdegeln med hjälp av mer reagens, avvattna genom avsugning och skölj degeln och återstoden med alkohol och sedan med vatten. Låt varje sköljning självrinna innan avsugning sker. Torka degeln med innehåll, låt den svalna och väg den. Hos vissa blandningar som har en stor andel klorfibrer kan provexemplaret krympa kraftigt under torkbehandlingen och som en följd av detta hämma upplösandet av klorfibern. Detta påverkar emellertid inte lösningsmedlets förmåga att slutligen upplösa klorfibrerna. 5.BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Beräkna resultatet enligt de allmänna anvisningarna. Värdet för d är 1,00 utom för melamin, där d är 1,01. För en homogen textilblandning ska konfidensintervallet för de erhållna resultaten inte överstiga ± 1 vid konfidensnivå. ACETAT OCH VISSA ANDRA FIBERSLAG (Metod med användande av isättika) Denna metod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen, tillämplig på binära fiberblandningar av 1.acetat (19) med 2.vissa klorfibrer (27), dvs. polyvinylkloridfibrer (vare sig de efterklorerats eller inte), elastolefin (46) och melamin (47). Acetatfibrerna löses ut från en känd torrvikt av blandningen med isättika. Återstoden samlas, sköljs, torkas och vägs. Dess massa, vid behov korrigerad, anges som procentuell andel av blandningens torrvikt. Den procentuella andelen acetat erhålls som mellanskillnad. 3.UTRUSTNING OCH REAGENSER (andra än de som anges i de allmänna anvisningarna) a)Erlenmeyerkolv med glaspropp, minsta kapacitet . b)Mekanisk skakapparat. Isättika (). Denna reagens ska hanteras varsamt eftersom den är mycket frätande. Följ de allmänna anvisningarna och fortsätt sedan på följande sätt: Tillsätt isättika per gram provmaterial till provexemplaret i kolven, som ska ha en minsta kapacitet på . Tillslut kolven noggrant och skaka den i den mekaniska skakapparaten eller skaka den kraftigt manuellt i rumstemperatur. Häll av det översta klara vätskeskiktet genom den vägda filterdegeln. Upprepa behand lingen två gånger med ny reagens varje gång till totalt . Överför återstoden till filterdegeln, avvattna genom avsugning, skölj med isättika och sedan med vatten. Låt vätskan självrinna efter varje sköljning innan avsugning sker. Torka degeln, låt den svalna och väg den med innehåll. L 272/40 Europeiska unionens officiella tidning 5.BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Beräkna resultatet enligt de allmänna anvisningarna. Värdet för d är 1,00. För en homogen textilblandning ska konfidensintervallet för de erhållna resultaten inte överstiga ± 1 vid konfidensnivå. (Metod med användande av m/m svavelsyra) Denna metod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen, tillämplig på binära fiberblandningar av 1.silke (4) med 2.ull (1), djurhår (2 och 3), elastolefin (46) och melamin (47). Silket löses ut från en känd torrvikt av blandningen m/m svavelsyra (1). Återstoden samlas, sköljs, torkas och vägs. Dess massa, vid behov korrigerad, anges som procentuell andel av blandningens torrvikt. Den procentuella andelen torrt silke erhålls som mellanskillnad. 3.UTRUSTNING OCH REAGENSER (andra än de som anges i de allmänna anvisningarna) Erlenmeyerkolv med glaspropp, minsta kapacitet . a)Svavelsyra (± m/m): Bered denna reagens genom att försiktigt under kylning tillsätta svavelsyra (relativ densitet : 1,84) till destillerat vatten. Efter kylning till rumstemperatur späds lösningen med vatten till . b)Svavelsyra, utspädd lösning: Tillsätt långsamt svavelsyra (relativ densitet : 1,84) till destillerat vatten. c)Ammoniak, utspädd lösning: Späd koncentrerad ammoniak (relativ densitet : 0,880) till med vatten. Följ de allmänna anvisningarna och fortsätt sedan på följande sätt: Tillsätt m/m svavelsyra per gram provmaterial till provexemplaret i kolven, som ska ha en minsta kapacitet på . Sätt i proppen, skaka kraftigt och låt stå i rumstemperatur. Skaka igen och låt stå . Skaka en sista gång och filtrera innehållet genom den vägda filterdegeln. För att allt fibermaterial ska kunna överföras till filterdegeln sköljs kolven svavelsyra. Skölj återstoden med i tur och ordning utspädd svavelsyra, vatten och utspädd ammoniak. Låt fibermaterialet varje gång vara i kontakt med sköljvätskan innan avsugning sker. Skölj slutligen med vatten och låt fibermaterialet vara i kontakt med vattnet . Avvattna genom avsugning, torka degeln, låt den svalna och väg den med innehåll. 5.BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Beräkna resultatet enligt de allmänna anvisningarna. Värdet för d är 0,985 för ull, 1,00 för elastolefin och 1,01 för melamin. (1) Vildsilke, t.ex. tussah, löses inte fullständigt i m/m svavelsyra. Europeiska unionens officiella tidning L 272/41 För en homogen textilblandning ska konfidensintervallet för de erhållna resultaten inte överstiga ± 1 vid konfidensnivå. (Metod varigenom kväveinnehållet bestäms) Denna metod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen, tillämplig på binära fiberblandningar av 1.jute (9) med 2.vissa animaliska fiberslag. Den animaliska komponenten kan bestå enbart av hår (2 och 3) eller ull (1) eller en blandning av dessa två. Metoden är inte tillämplig på textilblandningar som innehåller fiberfrämmande material (färgämnen, appreturer m.m.) som innehåller kväve. Blandningens kväveinnehåll bestäms och från detta och de två komponenternas kända eller antagna kväveinnehåll beräknas andelen av varje komponent. 3.UTRUSTNING OCH REAGENSER (andra än de som anges i de allmänna anvisningarna) a)Kjeldahlkolv, kapacitet 200–. b)Kjeldahl-destilleringsapparat med ångtillförsel. c)Titreringsapparat som medger noggrannheten . a)Toluen. b)Metanol. c)Svavelsyra, relativ densitet : 1,84 (1). d)Kaliumsulfat (1). e)Selendioxid (1). f) Natriumhydroxidlösning (/l). Lös natriumhydroxid i 400–vatten och späd med vatten till g)Blandad indikator. Lös metylrött i etanol och vatten. Blanda sedan denna lösning med bromkresolgrönt löst i etanol och vatten. h) Borsyrelösning. Lös borsyra i vatten. i)Svavelsyra, 0,02 N (standardlösning). Följande förbehandling ersätter den förbehandling som beskrivs i de allmänna anvisningarna: Extrahera det lufttorra analysprovet i Soxhletapparat med en blandning av 1 del toluen och 3 delar metanol i med en minsta hastighet av cykler . Låt lösningsmedlet avdunsta från provmaterialet i luft och avlägsna de sista resterna i ugn ± . Extrahera därefter provmaterialet i vatten (per gram provmaterial) genom kokning med återloppskylare . Filtrera och för över provet till kolven och upprepa extraktionen med samma volym vatten. Filtrera och avvattna provmaterialet genom urkramning, avsugning eller centrifugering och låt det lufttorka. Toluen och metanol är giftiga och ska användas med försiktighet. (1) Dessa reagenser bör vara kvävefria. L 272/42 Europeiska unionens officiella tidning Följ de allmänna anvisningarna vad gäller provuttag samt torkning och vägning av provexemplaret. Överför provexemplaret till en Kjeldahlkolv. Till provexemplaret, som ska väga , i kolven tillsätts i följande ordning kaliumsulfat, 0,1–0,selendioxid och svavelsyra (relativ densitet : 1,84). Värm kolven, först försiktigt tills fibermaterialet är sönderdelat, därefter kraftigare tills lösningen blir klar och nästan Låt kolven svalna, späd innehållet försiktigt med 10–vatten och låt det svalna. Överför innehållet till en graderad kolv och späd med vatten till för att erhålla uppslut ningslösningen. Häll ca borsyrelösning i en Erlenmeyerkolv (mottagarkärl) och placera kolven under destillationsapparatens kylare så att avrinningsröret sänks ner strax under ytan i borsyrelösningen. Överför exakt av uppslutningslösningen till destillationskolven, tillsätt natriumhydroxidlösning till tratten, lyft proppen något så att natriumhydroxidlösningen långsamt rinner ner i kolven. Om uppslutningslösningen och natriumhydroxidlösningen förblir två separata fraktioner, blanda dem genom försiktig skakning. Värm destillations kolven försiktigt och för in ånga från generatorn. Samla ca destillat, sänk mottagarkärlet (E-kolven), så att spetsen på avrinningsröret är ovanför vätskans yta. Skölj spetsen på avrinningsröret med vatten så att sköljvattnet samlas i mottagarkärlet. Avlägsna mottagarkärlet och ersätt det med ett annat innehållande ca borsyrelösning och samla ca destillat. Titrera de båda destillaten separat med 0,02 N svavelsyra med hjälp av den blandade indikatorn. Notera den totala titern för de två destillaten. Om titern för det andra destillatet är upprepas provningen och des tillationen påbörjas igen med en ny omgång av uppslutningslösningen. Gör ett nollprov, dvs. uppslutning och destillering med enbart reagenserna. 6.BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT 6.1 Beräkna det procentuella kväveinnehållet på det torra provexemplaret enligt följande: A% ¼ 28 ðV – bÞ N A % = det procentuella kväveinnehållet hos det rena, torra provexemplaret, V = den totala volymen i ml svavelsyra (standardlösning) som gått åt vid nollprovbestämningen, b = den totala volymen i ml svavelsyra (standardlösning) som gått åt vid blindprovet, N = svavelsyrans (standardlösning) koncentration uttryckt som normalitet, W = provexemplarets torrvikt i g. 6.2Beräkna blandningens sammansättning med hjälp av följande värden på kväveinnehåll: jute och animalisk fiber , båda beräknade på torrvikt. A – 0;22 16;2 – 0;22 PA % = den procentuella andelen animalisk fiber hos det rena, torra provexemplaret. För en homogen textilblandning ska konfidensintervallet för de erhållna resultaten inte överstiga ± 1 vid konfidensnivå. Europeiska unionens officiella tidning L 272/43 POLYPROPYLENFIBRER OCH VISSA ANDRA FIBERSLAG Denna metod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen, tillämplig på binära fiberblandningar av 1.polypropylenfibrer (37) med 2.ull (1), djurhår (2 och 3), silke (4), bomull (5), acetat (19), kupro (21), modal (22), triacetat (24), viskos (25), akrylfiber (26), polyamid eller nylon (30), polyester (35), glasfiber (44), elastomultiester (45) och melamin (47). Polypropylenfibrerna löses ut från en känd torrvikt av blandningen med kokande xylen. Återstoden samlas, sköljs, torkas och vägs. Dess massa, vid behov korrigerad, anges som procentuell andel av blandningens torrvikt. Den procentuella andelen polypropylen erhålls som mellanskillnad. 3.UTRUSTNING OCH REAGENSER (andra än de som anges i de allmänna anvisningarna) a)Erlenmeyerkolv med glaspropp, minsta kapacitet . b)Återloppskylare (lämplig för vätskor med hög kokpunkt) som passar till kolven a. c)Värmemantel vid kokpunkten för xylen. Xylen, kokintervall 137–. Xylen är mycket lättantändligt och avger giftiga ångor. Ska användas med försiktighet. Följ förfarandet i de allmänna anvisningarna och fortsätt sedan på följande sätt: Tillsätt xylen (3.2) per gram provmaterial till provexemplaret i kolven (3.1 a). Sätt på kylaren (3.1 b) och låt innehållet koka . Häll av den varma vätskan genom den vägda filterdegeln (se anm. 1). Upprepa behandlingen ytterligare två gånger, varje gång med nytt lösningsmedel. Skölj återstoden, fortfarande i kolven, två gånger med kokande xylen och därefter två gånger med petroleumeter (I.3.2.1 i de allmänna anvisningarna). Efter den andra sköljningen med petroleumeter filtreras inne hållet genom filterdegeln. Sedan överförs återstående fibrer till degeln med hjälp av en liten mängd petroleumeter varpå lösningsmedlet får avdunsta. Torka degeln, låt den svalna och väg den med innehåll. 1.Förvärm degeln genom vilken xylenet ska filtreras. 2.Efter behandlingen med kokande xylen är det viktigt att kolven avkyls ordentligt innan petroleumetern tillsätts. 3.För att begränsa den brand- och giftfara som operatören utsätts för kan man använda en extraheringsapparat, som vid lämplig användning ger identiskt resultat (1). 5.BERÄKNING OCH REDOVISNING AV RESULTAT Beräkna resultatet enligt de allmänna anvisningarna. Värdet för d är 1,00 utom för melamin, där d är 1,01. För en homogen textilblandning ska konfidensintervallet för de erhållna resultaten inte överstiga ± 1 vid konfidensnivå. (1) Se t.ex. den apparat som beskrivs i Melliand Textilberichte 56 (1975), s. 643–645. L 272/44 Europeiska unionens officiella tidning VISSA FIBERSLAG OCH KLORFIBRER (HOMOPOLYMERER AV VINYLKLORID), ELASTOLEFIN ELLER